180 L'HYSTÉRÉSIS MAGNÉTIQUE 
En second lieu vient le fer. Nous indiquons comme 
terme de comparaison quelques données numériques, 
empruntées à l'ouvrage de M. Maurain et relatives aux 
saturations élevées. 
Substance Hystérésis (1B1-6) pour B = + 15000 
Fer doux 8730 ergs par cm° 
Tôle de fer ordinaire 13100 » 
Acier fondu 52400 » 
Fonte 69800 » 
Acier trempé 109000 » 
Ces nombres ont été donnés par Steinmetz. D’après 
Warburg le meilleur fer doux est caractérisé par un 
maximum d’hystérésis de 5000 à 6000 ergs. Le fer que 
nous avons employé est donc un corps d’une dureté 
considérable ; il se place dans le tableau entre l’acier 
fondu et la fonte. Pour expliquer que ce fil de fer, pro- 
venant d’un échantillon de fil de fer doux commercial, 
possède une hystérésis aussi forte, il faut admettre qu’il 
est devenu dur par l’écrouiesage à la filière (diamant). 
Voici en effet un exemple qui montre combien chan- 
gent les propriétés magnétiques d’un fil de fer lorsqu'on 
l’étire. 
Fil de fer recuit Cycle de Hmax = + 46 
Umax = 3080 pour H = 2.6 Champ coercitif = 4.7 
Le même fil allongé de 10 ‘/, de sa longueur ini- 
tiale : 
max = 670 pour H = 11 Champ coercitif = 4.5 
Cette expérience faite par M. Ewing, est citée par 
M. Warburg (Loc. cit.). et dans l’ouvrage de M. Mau- 
rain. 
Le fil de fer, avant de servir à nos expériences avait 
